在实验室用真空感应炉将从生产现场取回的帘线钢铸坯样进行重熔，并在重熔过程中加入人工制备的尺寸为50～74μm 和100～180μm 的氮化钛颗粒，来模拟外来钛夹杂颗粒在钢液中的溶解行为。同时结合氮化钛颗粒的溶解动力学模型，就帘线钢盘条中检测到的大颗粒钛夹杂的成因作简要分析。氮化钛颗粒在钢液中溶解的动力学计算表明，尺寸为180μm 的氮化钛颗粒在钢液中完全溶解的时间仅为数秒钟。重熔后钢样中检测到的钛夹杂形状规则，主要来自钢液凝固过程中形核析出，而非外加但仍未完全溶解的氮化钛颗粒的残留。由此推测盘条中检测到的大颗粒钛夹杂，最有可能来自连铸保护渣。